— 99 — 



le armature a distanza uguale allo spessore delle lamine; dai rapporti di 

 dette capacità si dedussero le costanti dielettriche che figurano nella terza parte 

 della tabella stessa. 



Quest' ultima parte della tabella, mentre dimostra che nei legni, sieno 

 0 no essiccati, la costante dielettrica è maggiore nel senso delle fibre che 

 peipendicolarmente ad esse, rende manifesta la forte diminuzione che essa 

 subisce nell' uno e nell' altro senso per effetto dell' essiccazione. 



In seguito a questo risultato mi è parso interessante il determinare, col 

 metodo seguito nella Nota P, l'indice di rifrazione anche per l'abete par- 

 zialmente 0 completamente essiccato, e così verificare se, in armonia colla 

 regola di Maxwell, alla diminuzione della costante dielettrica per effetto 

 della essiccazione ne corrispondesse un' altra analoga nel valore dell' indice 

 di rifrazione. Riconobbi infatti che è così, e nella tabella seguente sono rac- 

 colti questi nuovi valori di n insieme a quelli trovati per lo stesso legno 

 nella Nota P. Nella stessa tabella ho anche compreso i valori che risultano 

 dalle esperienze del Righi e del Mack (vedi Nota P, § 1") insieme ai valori 

 di |/K calcolati dalle medie della tabella precedente. 





Va 



di n 



p 



forza e 



perpen- 

 dicolare 

 alle fibre 



lori 



e 1/K 



er 



lettrica 



parallela 

 alle fibre 



differenze 



Autore 



ABETE : 

 non essiccato 

 artificialmente 



n 

 n 



1,75 



2,15 



0,19 

 0,40 



Righi 

 Mack 



11 

 t/K 



1,57 

 1,64 



1,83 

 1,95 



0,26 

 0,31 



Mazzotto 

 id. 



essiccato 

 parzialmente 



n 



1,27 



1,43 



0,16 



id. 



essiccato 

 completamente 



n 

 K 



1,14 

 1,21 



1,31 

 1,37 



0,17 

 0,17 



id. 

 id. 



Confrontando in questa tabella i valori di n coi corrispondenti valori 

 di l'^K risultanti dalle mie esperienze, si osserva che, non ostante la grande 

 variazione che essi subiscono al variare del grado di secchezza, la relazione 

 di Maxwell w — |/K si verifica con sufficiente approssiroazione. I valori di n 

 sono invero leggermente inferiori ai corrispondenti di j/K, ma le differenze 

 sono minori di quelle che possono derivare dalla variazione naturale della 

 umidità del legno, e di quelle che si ebbero fra differenti campioni di legno 

 della stessa qualità. (Vedi Nota P, tabella B). 



La differenza fra i valori di ]/K ora trovati, per legni allo stato natu- 

 rale, in direzione perpendicolare e parallela alle fibre, è 0,31, che concorda 



